---
title: "PLA perfekt einstellen"
slug: "pla-perfekt-einstellen"
category: "Materialien"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\\ Einsteiger

# PLA perfekt einstellen — der komplette Parameter-Guide

Saubere Oberflächen, stabile Layer, kein Stringing — mit den richtigen Werten von Anfang an.

## Warum ist PLA der beste Einstieg?

PLA (Polylactic Acid) ist das am leichtesten druckbare Filament. Es haftet gut, schrumpft kaum, riecht wenig und vergibt Fehler. Für 95% aller Dekorationsteile und nicht-hitzebelasteten Alltagsobjekte ist PLA die erste Wahl.

## Die optimalen Starteinstellungen

| Parameter            | Startwert | Bereich     | -------------------- | --------- | ----------- | Düsentemperatur      | 210°C     | 195–225°C   | Betttemperatur       | 60°C      | 55–65°C     | Schichthöhe          | 0,20mm    | 0,12–0,30mm | Druckgeschwindigkeit | 60 mm/s   | 30–120 mm/s | Fan-Speed            | 100%      | 80–100%     | Retraction (DD)      | 1,0mm     | 0,5–2,0mm   | Retraction (Bowden)  | 5,0mm     | 3,0–7,0mm   |

**Faustregel:** Jedes Filament verhält sich anders. Starte immer mit den Herstellerangaben auf der Spule und optimiere von dort aus.

## Temperatur kalibrieren

Die richtige Drucktemperatur ist der wichtigste Parameter. Zu kalt = Layer Separation und schlechte Haftung. Zu heiß = Stringing, Oozing und schlechte Überhangs.

* Zu kalte Düse: Rauhe Oberfläche, Layer trennen sich bei Biegung, Unterextrusion
* Zu heiße Düse: Fadenziehen zwischen Teilen, hängende Overhangs, unscharfe Details
* Richtig: Glatte Oberfläche, kein Stringing, Overhangs bis 45° ohne Probleme

## Druckgeschwindigkeit verstehen

Geschwindigkeit ist druckerspezifisch. Ein Bambu A1 druckt sauber bei 200mm/s, ein Ender 3 knickt bei 100mm/s ein. Wichtig: verschiedene Zonen brauchen verschiedene Speeds:

* **Outer Wall:** 40–80 mm/s — sichtbare Außenfläche, langsam für Qualität
* **Inner Wall:** 80–150 mm/s — unkritisch
* **Infill:** 100–250 mm/s — maximaler Speed hier
* **First Layer:** 20–30 mm/s — immer langsam!
* **Top/Bottom:** 40–60 mm/s — sichtbar, langsam

## Kühlung richtig einsetzen

PLA braucht viel Kühlung für scharfe Details und gute Überhangs. Fan ab Layer 3 auf 80–100%. Ausnahme: erste 2–3 Layer ohne Fan für bessere Bett-Haftung.

## Typische PLA-Probleme

* **Stringing:** Temperatur um 5°C senken, Retraction erhöhen
* **Layer Separation:** Temperatur erhöhen, Speed reduzieren
* **Warping:** Bett reinigen, Betttemp auf 65°C, Brim hinzufügen
* **Blobbing/Oozing:** Pressure Advance kalibrieren, Retraction erhöhen
* **Rauhe Top-Oberfläche:** Ironing aktivieren, mehr Top-Layers

**Nächster Schritt:** Nach erfolgreichem PLA-Druck empfehlen wir den [Stringing-Guide](/guide-2-stringing-reduzieren-2026-03-25/) für das Feintuning.

## Weitere Guides

Alle Guides und Tutorials in der Übersicht.

[Alle Guides](/wissen/)[Zur FAQ](/faq/)
